## Studi Eksperimental Pengaruh Sudut Kemiringan
Penyambungan Balok Beton dengan Bondcrete Terhadap Kuat Lentur Beton
Andre Feliks Setiawan* 1 , Dafit Natalius 2 , Josephine Karmela 3
1,3 Program Studi Manajemen Rekayasa dan Konstruksi, Universitas Agung Podomoro, Indonesia
2 PT Astra Honda Motor, Indonesia E-mail: 1 *andre.feliks@podomorouniversity.ac.id
Received 08 March 2021; Reviewed 17 March 2021; Accepted 07 April 2021 Journal Homepage: http://jurnal.borneo.ac.id/index.php/borneoengineering

## Abstract
Concrete is a structural material that is widely used and utilized in the construction industry. In the implementation  of  concrete  casting  in  the  field,  there  are  times  when  it  has  to  be  delayed  in  the middle of casting either due to unfavorable weather, cessation of delivery of ready-mix concrete, or due  to  the  problems  with  the  casting  supporting  tools,  so  casting  work  must  be  carried  out gradually.  Therefore,  this  research  was  carried  out  to  analyze  the  strength  of  the  old  concrete connection with new concrete. The purpose of this study was to determine the effect of the age of the concrete at the time of joining using bondcrete on the flexural strength of the concrete with f’c = 25 MPa, and to determine the effect of the angle of the joints on the concrete to be joined. From this  research,  it  can  be  neglected  that  the  increasing  age  of  the  old  concrete  when  grafting  will result in a smaller value for the flexural strength of the concrete. Concrete that is joined at a 45° inclination  angle  produces  a  higher  flexural  strength  value  than  concrete  joined  at  a  60° inclination  angle.  Besides,  the  use  of  bondcrete  can  increase  the  flexural  strength  of  the  joined concrete blocks by 15.572%.
Keywords: concrete beam;  flexural strength; bondcrete

## Abstrak
Beton  adalah  salah  satu  bahan  struktur  yang  banyak  dipakai  dan  dimanfaatkan  dalam  industri konstruksi.  Dalam  pelaksanaan  pengecoran  beton  di  lapangan,  ada  kalanya  tertunda  ditengah- tengah pengecoran baik karena cuaca yang tidak mendukung, terhentinya pengiriman beton ready mix,  maupun  karena  masalah  rusaknya  alat-alat  penunjang  pengecoran,  sehingga  pengerjaan pengecoran  harus  dilakukan  secara  bertahap.  Untuk  itu  dilakukan  penelitian  mengenai  kekuatan sambungan  beton  lama  dengan  beton  baru.  Tujuan  penelitian  ini  adalah  untuk  mengetahui pengaruh  umur  beton  pada  saat  penyambungan  dengan  menggunakan  bondcrete  terhadap  kuat lentur beton dengan f’c = 25 Mpa, dan untuk mengetahui pengaruh sudut kemiringan sambungan pada  beton  yang  akan  disambung.  Dari  penelitian  ini  dapat  disimpulkan  bahwa  semakin bertambahnya  umur  beton  lama  saat  penyambungan  akan  menghasilkan  nilai  kuat  lentur  beton yang  semakin  kecil.  Beton  yang  disambung  dengan  sudut  kemiringan  penyambungan  45º menghasilkan  nilai  kuat  lentur  yang  lebih  besar  daripada  beton  yang  disambung  dengan  sudut kemiringan penyambungan 60º. Selain itu penggunaan bondcrete dapat menambah kekuatan lentur balok beton yang disambung sebesar 15,572%.
Kata kunci : balok beton; kuat lentur; bondcrete

## 1. Pendahuluan
Beton  adalah  salah  satu  bahan  struktur  yang  banyak  dipakai  dan  dimanfaatkan  dalam  pekerjaan bangunan. Selain beton masih ada juga material-material lain yang dapat digunakan untuk struktur bangunan seperti baja dan kayu. Penggunaan beton sebagai struktur utama bangunan lebih banyak keuntungannya  dibandingkan  dengan  material  lainnya.  Keuntungan  dari  beton  antara  lain  adalah beton mudah dibentuk, material pembentuknya mudah didapat, biaya pembuatan relatif murah, dan tidak memerlukan perawatan khusus, serta kekuatannya dapat diatur sesuai kebutuhan di lapangan (Hajek, 2017).
Struktur  beton  direncanakan  sesuai  dengan  standar  yang  ada  dan  diharapkan  dapat  digunakan dalam kurun waktu yang cukup lama. Oleh karena itu dari segi perencanaan, perhitungan, sampai dengan pelaksanaan konstruksi di lapangan harus dilakukan dengan tepat dan benar, karena dapat merugikan  dari  segi  biaya  maupun  faktor  keselamatan.  Untuk  menghindari  hal-hal  yang  tidak diinginkan,  maka  pengerjaan  beton  menjadi  salah  satu  hal  yang  harus  diperhatikan.  Dalam pelaksanaan pengecoran beton di lapangan, ada kalanya tertunda ditengah-tengah pengecoran baik karena  cuaca  yang  tidak  mendukung,  terhentinya  pengiriman  beton ready  mix ,  maupun  karena masalah  rusaknya  alat-alat  penunjang  pengecoran,  sehingga  pengerjaan  pengecoran  harus dilakukan  secara  bertahap.  Selain  itu  adanya  perubahan  rencana,  yang  memerlukan  suatu sambungan  beton.  Untuk  itu  dilakukan  penelitian  mengenai  kekuatan  sambungan  beton  lama dengan beton baru.
Penelitian  terdahulu  telah  dilakukan  oleh  Septiawan  (2014)  dengan  melakukan  pengujian sambungan dengan letak yang bervariasi tanpa menggunakan bahan perekat, oleh karena itu dalam penelitian  ini  digunakan  bahan  perekat  sebagai  bahan  tambahan  penyambung  beton  lama  dengan beton  baru.  Jenis  bahan  perekat  yang  digunakan  adalah bondcrete . Bondcrete merupakan  bahan perekat  dan  pengikat  yang  sangat  fleksibel,  digunakan  secara  luas  dalam  industri  konstruksi  dan renovasi.  Beberapa  kegunaan bondcrete yaitu  untuk  penambal,  campuran  cat,  pemasangan keramik,  campuran  adukan,  dan  bahan  pengikat  (Zulkarnain,  2018).  Sebelum  pengecoran  beton baru, permukaan beton lama dibersihkan dari kotoran-kotoran, dibuat kasar, lalu diberi bondcrete . Dalam  pemakaiannya, bondcrete dicampur  air  dengan  perbandingan  tertentu  lalu  dioleskan  pada beton  lama  sebelum  dilakukan  pengecoran  beton  baru.  Dengan  adanya  bahan  perekat  ini diharapkan beton lama dan beton baru memiliki daya ikat yang lebih baik.
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh umur beton pada saat penyambungan dengan menggunakan bondcrete terhadap kuat lentur beton dengan mutu beton (f’c) = 25 MPa dan untuk  mengetahui  pengaruh  sudut  kemiringan  sambungan  pada  beton  yang  akan  disambung terhadap  kuat  lentur  beton.  Hasil  penelitian  kuat  lentur  sambungan  beton  tersebut  dibandingkan dengan kuat lentur beton tanpa sambungan dan dapat dilihat pada bagian Hasil dan Pembahasan.

## 2. Metode & Pelaksanaan Penelitian
Metode  dan  pelaksanaan  penelitian  mengacu  pada  peraturan  Standar  Nasional  Indonesia  SNI  03- 2834-2000  tentang  Tata  Cara  Pembuatan  Rencana  Campuran  Beton  Normal.  Rencana  campuran beton  yang  dibuat  dan  diuji  adalah  beton  dengan  mutu  f’c  =  25  MPa.  Pengujian  kuat  tekan dilakukan  pada  umur  beton  7,  14,  21  dan  28  hari  dengan  masing-masing  3  buah  benda  uji berbentuk  silinder  dengan  diameter  150  mm  dan  tinggi  300  mm.  Pengujian  kuat  lentur  tanpa sambungan  dilakukan  pada  hari  ke-28  dengan  masing-masing  3  buah  benda  uji  berbentuk  balok dengan  ukuran  600x150x150  mm3.  Untuk  beton  dengan  sambungan  uji  kuat  lentur  dilakukan  28 hari setelah beton baru dicor. Pengecoran beton baru dilakukan pada beton lama yang berumur 14 dan  28  hari,  dengan  3  buah  benda  uji  untuk  masing-masing  umur  beton  lama.  Sudut  kemiringan sambungan dibuat dalam 2 jenis yaitu kemiringan 45° dan 60°. Sebelum beton baru dicor, bagian
dari  beton  lama  dilapisi  dengan bondcrete .  Sebagai  perbandingan,  dibuat  benda  uji  balok  yang disambung tanpa dilapisi bondcrete .

## 2.1 Pemeriksaan Agregat
Langkah  awal  yang  perlu  dilakukan  dalam  merencanakan  campuran  beton  (mix  design)  adalah melakukan  pengujian  atau pemeriksaan  agregat  (Tata Cara  Pembuatan  Rencana  Campuran  Beton Normal,  2000).  Pemeriksaan  agregat  dimaksudkan  untuk  mendapatkan  bahan-bahan  campuran beton yang memenuhi syarat. Oleh karena itu, tidak setiap agregat dapat langsung digunakan begitu saja,  perlu  adanya  kontrol  atau  pemeriksaan  terhadap  kualitas  dari  agregat  yang  akan  digunakan sebagai  bahan  penyusun  beton  (Velay-Lizancos  et  al.,  2018).  Pemeriksaan  agregat  ini  meliputi pemeriksaan  kadar  bahan  orgaik,  kadar  air  agregat,  kadar  silt  dan  clay,  berat  jenis  dan  absorpsi, analisis saringan, dan berat isi.

## 2.2 Perencanaan Campuran Beton
Setelah dilakukan pemeriksaan agregat langkah selanjutnya yang dilakukan adalah merencanakan campuran  beton  (Tata  Cara  Pembuatan  Rencana  Campuran  Beton  Normal,  2000).  Perencanaan campuran  beton  dilakukan  dengan  mengacu  kepada  Standar  Nasional  Indonesia  (SNI)  03-2834- 2000 mengenai Tata Cara Pembuatan Rencana Campuran Beton Normal.

## 2.3 Pengujian Beton Segar
Setelah  proses  pencampuran  beton  selesai,  maka  diperlukan  pengujian  beton  segar.  Pengujian beton segar dilakukan untuk mengetahui kekentalan beton yang berpengaruh terhadap kemudahan pengerjaan  (workability)  dan  homogenitas  dari  campuran  beton  (Nguyen  et  al.,  2020).  Pada penelitian  ini  dilakukan  pengujian  beton  segar  dengan  slump  test.  Pada  pengujian  in,  persyaratan nilai slump diambil sebesar 30-60 mm (Cara Uji Slump Beton, 2008).

## 2.4 Pengujian Kuat Tekan Beton
Pada  penelitian  ini,  uji  kuat  tekan  beton  dilakukan  untuk  mengetahui  apakah  mutu  beton  yang direncanakan  tercapai  atau  tidak.  Uji  kuat  tekan  beton  dilakukan  pada  hari  ke  7,  14,  21  dan  28 dengan masing-masing 3 buah benda uji seperti terlihat pada Tabel 1.

## Tabel 1. Data Hasil Uji Kuat Tekan Beton
Umur Beton Berat Beton (kg) Diameter rata- rata (mm) Tinggi (mm) Beban Hancur (kN) 7 hari 12,03 150,0 301,0 270 11,98 150,0 301,0 260 12,11 149,3 301,0 275 14 hari 11,82 149,0 301,0 390 12,02 148,7 301,3 372 12,25 149,0 301,0 370 21 hari 12,21 150,0 300,7 445 11,91 149,7 301,0 448 11,90 149,3 301,0 422 28 hari 12,28 150,0 301,0 475 12,16 149,0 301,7 470 12,13 150,0 301,7 490
Sumber: Hasil pengujian laboratorium
Berdasarkan data Hasil kuat tekan diperoleh hasil bagi antara beban total sampai beton mengalami kehancuran dengan luas permukaan beton yang mengalami penekanan (Shen & Xu, 2019).

## 2.5 Pengecoran dan Sambungan Beton
Pengecoran  yang  baik  adalah  pengecoran  yang  dilakukan  secara terus-menerus  hingga  selesainya suatu  panel  dan  membentuk  beton  monolit.  Namun  ada  kalanya  pekerjaan  pengecoran  tidak langsung terselesaikan, sehingga diperlukan penyambungan beton. Penyambungan beton baru pada beton lama harus dilaksanakan secara tepat dan benar karena hal ini berpengaruh dalam kekuatan beton. Sambungan beton yang tidak dilakukan secara benar dapat mengakibatkan rusaknya struktur beton karena tidak bekerja secara maksimal.
Terdapat  dua  jenis  sambungan,  yaitu  sambungan  konstruksi  dan  sambungan  gerak.  Jenis sambungan yang digunakan pada penelitian ini termasuk jenis sambungan konstruksi. Sambungan konstruksi  adalah  suatu  permukaan  beton  yang  telah  mengeras  karena  suatu  batasan  atau  suatu keterlambatan  dalam  pengerjaanya,  sehingga  beton  yang  masih  segar  atau  belum  mengeras  tidak dapat  menyatu  erat  dengan  beton  yang  telah  mengeras.  Penyambungan  ini  dipengaruhi  beberapa faktor,  yaitu  ukuran  sambungan,  adanya  penulangan  dan  water  bar  (penyekat  air),  sambungan horisontal  atau  vertikal,  derajat penekanan,  permukaan  sambungan,  dan  derajat pengikatan.  Salah satu  hal  penting  yang  juga  mempengaruhi  hasil  dari  sambungan  ini  adalah  jeda  (selang  waktu) penyambungan antara beton lama dan beton baru.
Dalam  pelaksanaan  di  lapangan  umumnya  sudut  kemiringan  permukaan  sambungan  kurang diperhatikan.  Besarnya  sudut  kemiringan  hanya  tergantung  pada  kekentalan  dari  adukan  beton. Tetapi  sebenarnya  salah  satu  faktor  yang  mempengaruhi  kekuatan  sambungan  adalah  sudut kemiringan  dari  permukaan  sambungan  itu  sendiri.  Sehingga  dalam  penelitian ini  ditinjau  2 jenis sudut kemiringan penyambungan beton, yaitu sudut kemiringan 45º dan 60º. Sebelum pengecoran beton  baru  dilakukan,  permukaan  beton  lama  yang  akan  disambung  harus  dibersihkan  dan  dibuat kasar terlebih dahulu seperti terlihat pada Gambar 1. Setelah itu pengecoran beton baru dilakukan setelah beton lama berumur 14 hari dan 28 hari seperti terlihat pada Gambar 2.
Gambar 1 . Pengecoran Parsial
Gambar 2 . Pengecoran Beton Baru

## 2.6 Pengujian Kuat Lentur Beton
Kuat lentur beton adalah kemampuan beton menahan tegangan lentur sampai terjadinya keruntuhan (Fládr & Bílý, 2018). Salah satu kelemahan beton adalah ketidakmampuannya menahan gaya tarik,
akibatnya  beton  tanpa  tulangan  akan  mengalami  retak-retak  atau  keruntuhan  bila  dibebani. Pengujian kuat lentur biasanya dilakukan dengan langkah-langkah seperti yang direkomendasikan ASTM  (American  Society  for  Testing  and  Materials)  menggunakan  balok  dengan third-point loading (Annual Book of ASTM Standards Volume 04.02 Concrete and Aggregates, 2019). Posisi balok pada pengujian kuat lentur dapat dilihat pada Gambar 3.
Gambar 3 . Posisi balok pada pengujian kuat lentur
Berdasarkan ASTM C 78-84 tahun 1993, bentang pengujian diambil tiga kali dari penampang dan panjang  balok  diluar  tumpuan  minimum  sebesar  25  mm.  Pada  pengujian  ini  benda  uji  balok berukuran  150  mm  x  150  mm  x  600  mm,  maka  bentang  pengujian  didapat  450  mm,  sehingga panjang balok di luar tumpuan menjadi 75 mm seperti terlihat pada Gambar 4.
600mm
150mm
150mm
150mm 150mm 75mm 75mm A B C D
Gambar 4 . Benda uji balok
Kuat lentur balok didapat dengan cara memberi beban pada balok perlahan-lahan sampai suatu saat balok terbelah dua atau retak. Pola retak yang terjadi pada balok umumnya berupa retak lentur dan retak  geser.  Pola  retak  tersebut  untuk  masing-masing  balok  berbeda.  Hal  ini  disebabkan  oleh penyaluran pembebanan dan karakteristik beton pada masing-masing balok tidak sama. Retak-retak awal  berupa  retak  lentur  yang  terjadi  pada  sisi  tarik  daerah  momen  terbesar  yaitu  pada  daerah tengah  bentang  balok  didaerah  antara  dua  titik  beban.  Retak  lentur  untuk  semua  balok  terjadi  di beberapa tempat dengan jumlah dan jarak retak berbeda untuk masing-masing balok. Retak lentur
terjadi  hampir  tegak  lurus  terhadap  sumbu  balok  (Standard  Test  Method  for  Flexural  Strength  of Concrete, 2018).
Retak geser pada balok ditandai dengan retak miring yang  merupakan pertanda bahwa retak tarik diagonal mulai terjadi dan biasanya merupakan kelanjutan dari  retak lentur. Kecepatan perubahan dari retak lentur awal menjadi retak lentur geser tergantung dari percepatan pertumbuhan dan tinggi dari  retak  lentur,  di  samping  dari  besarnya  tegangan  geser  yang  bekerja  didekat  ujung  atas  retak lentur.
Jarak titik belah balok sampai ujung balok sangat penting untuk menentukan rumus yang dipakai, yaitu:
1. Jika titik belah pada daerah B-C (retak akibat lentur), maka:
I c M f r .  3 . . 12 1 2 1 . 6 . d b d L P  2 . . d b L P f r  (1)
dimana, fr = Kuat lentur, N/mm2 atau MPa P = Beban maksimum, N L = jarak 2 titik tumpuan, mm b = lebar balok, mm d = tinggi balok, mm M = momen yang bekerja pada balok, N.mm c  = jarak serat terluar ke garis netral, mm
I  = momen inersia penampang balok, mm4
2. Bila  keruntuhan  terjadi  di  luar  bentang  B-C  dengan  jarak  tidak  lebih  dari  5%.L  yaitu  balok retak akibat lentur dan geser, maka:
I c M f r .  3 . . 12 1 2 1 . 2 1 d b d Pa  2 . . . 3 d b a P f r  (2)
3. Bila keruntuhan terjadi diluar daerah B-C + (5%.L), yaitu balok retak akibat geser, maka hasil pengujian tidak dapat dipergunakan.
Untuk  pengujian  kuat  lentur  dalam  penelitian  ini  dilakukan  terhadap  3  jenis  sambungan  beton, yaitu  beton  tanpa  sambungan,  beton  dengan  sambungan  tanpa  bondcrete,  dan  beton  dengan sambungan bondcrete. Pengujian kuat lentur dilakukan setelah beton berumur 28 hari. Untuk beton dengan  sambungan,  pengujian  dilakukan  setelah  sambungan  beton  baru  berumur  28  hari.  Untuk tiap-tiap  pengujian  digunakan  3  buah  benda  uji.  Hasil  dari  pengujian  kuat  lentur  tersebut  dapat dilihat pada Tabel 2.
Tabel 2. Data Hasil Uji Kuat Tekan Beton Tanpa Sambungan Pada Umur 28 Hari
Jenis Benda Uji Berat (kg) Beban Hancur (kg) Tanpa Sambungan 31,233 2550 31,494 2900 31,093 3030 Sambungan dengan bondcrete 45º Umur beton 14 hari 150,333 1950 150,000 1810 150,333 1900 Umur beton 28 hari 150,000 2850 150,333 2270 150,000 2090 Sambungan dengan bondcrete 60º Umur beton 14 hari 150,333 1990 150,000 1820 150,000 1290 Umur beton 28 hari 150,333 1890 150,333 1850 149,667 1750 Sambungan tanpa bondcrete 45º Umur beton 14 hari 150,000 2200 150,333 1350 150,333 1850 Umur beton 28 hari 150,000 1720 150,000 2250 150,333 2150 Sambungan tanpa bondcrete 60º Umur beton 14 hari 150,333 1650 150,333 1550 149,667 2000 Umur beton 28 hari 150,333 1150 150,000 1650 150,000 1000
Sumber: Hasil pengujian laboratorium

## 3. Hasil dan Pembahasan
Hasil  dari  pengujian  pada penelitian  ini  berupa  hasil pengujian  beton  segar,  pengujian  kuat  tekan beton, pengujian kuat lentur beton, dan pengaruh penyambungan beton dengan bondcrete terhadap kuat lentur beton.

## 3.1 Pengujian Beton Segar
Pengujian  beton  segar  dilakukan  pada  beberapa  jenis  adukan.  Untuk  pengujian  kuat  tekan, dilakukan pengujian beton segar (slump test) untuk beton silinder. Sedangkan untuk pengujian kuat lentur,  dilakukan  pengujian  untuk  jenis  adukan  balok  beton  tanpa  sambungan,  sambungan  beton dengan  umur  14  hari,  dan  sambungan  beton  dengan  umur  28  hari.  Nilai  slump  rata-rata  yang didapat  dalam  pengujian  ini  adalah  41,5  mm,  hasil  ini  memenuhi  persyaratan  nilai  slump  yaitu sebesar  30-60  mm  berdasarkan  SNI  03-2834-2000  tentang  Tata  Cara  Pembuatan  Rencana Campuran Beton Normal. Hasil pengukuran nilai slump secara lengkap dapat dilihat pada Tabel 3.
Tabel 3. Hasil Pengujian Slump
Jenis Adukan Nilai Slump (mm) Nilai Slump Rata-rata (mm) Beton silinder 41 41,5 Balok Beton tanpa sambungan 40 Sambungan beton yang berumur 14 hari 40 Sambungan beton yang berumur 28 hari 45
Sumber: Hasil pengujian laboratorium

## 3.2 Pengujian Kuat Tekan Beton
Campuran  beton  yang  direncanakan  dalam  mix  design  dapat  dikatakan  benar  jika  kuat  tekan karakteristik  yang  dihasilkan  dari  penelitian  lebih  besar  atau  sama  besar  dengan  kuat  tekan  yang direncanakan semula. Pengujian kuat tekan beton dilakukan untuk memastikan bahwa mutu beton yang  digunakan  untuk  pengujian  kuat  lentur  beton  sudah  sesuai  dengan  mutu  beton  yang direncanakan,  yaitu  f’c  =  25  Mpa.    Nilai  rata-rata  kuat  tekan  beton  pada  umur  28  hari  didapat sebesar 27,188 Mpa, hasil ini memenuhi kuat tekan yang direncanakan. Data hasil dari pengujian kuat tekan secara lengkap dapat dilihat pada Tabel 4.

## Tabel 4. Data Hasil Uji Kuat Tekan Beton
Umur Beton Diameter rata-rata (mm) Beban Hancur (N) Kuat Tekan (MPa) Kuat Tekan rata-rata (MPa) 7 hari 150,0 270000 15,279 15,233 150,0 260000 14,713 149,3 275000 15,708 14 hari 149,0 390000 22,367 21,669 148,7 372000 21,421 149,0 370000 21,220 21 hari 150,0 445000 25,182 24,913 149,7 448000 25,453 149,3 422000 24,105 28 hari 150,0 475000 26,880 27,188 149,0 470000 26,955 150,0 490000 27,728 Sumber: Hasil pengujian laboratorium

## 3.3 Pengujian Kuat Lentur Beton
Untuk  pengujian  kuat  lentur  ini  dilakukan  terhadap  3  macam  jenis  beton,  yaitu  beton  tanpa sambungan,  beton  dengan  sambungan  tanpa  bahan  perekat,  dan  beton  dengan  sambungan  yang diberi bondcrete sebagai bahan perekat.

## 3.3.1 Beton Tanpa Sambungan
Pengujian  kuat  lentur  beton  dilakukan  pada  hari  ke-28.  Untuk  beton  tanpa  sambungan  titik belahnya terjadi pada daerah B – C dengan kuat lentur rata-rata sebesar 3,747 MPa. Besarnya kuat lentur untuk balok beton tanpa sambungan dapat dilihat pada Tabel 5.

## Tabel 5. Kuat Lentur Beton Tanpa Sambungan
Jenis Benda Uji Berat (kg) Beban Hancur (kg) Kuat Lentur (MPa) Kuat Lentur rata-rata (MPa) Tanpa Sambungan 31,233 2550 3,340 3,747 31,494 2900 3,824 31,093 3030 4,076
Sumber: Hasil pengujian laboratorium

## 3.3.2 Beton Dengan Sambungan Bondcrete
Untuk  beton  dengan  sambungan  menggunakan  bondcrete,  terdapat  2  jenis  umur  penyambungan, yaitu penyambungan beton setelah beton lama berumur 14 dan 28 hari. Selain itu juga terdapat 2 jenis  sudut  sambungan,  yaitu  sudut  45º  dan  60º.  Beton  yang  disambung  menggunakan  bondcrete titik  belahnya  terjadi  pada  daerah  B  –  C  dengan  kuat  lentur  rata-rata  untuk  sambungan  45º  pada umur  14  hari  sebesar  3,195  MPa,  sambungan  45º  pada  umur  28  hari  sebesar  2,510  MPa, sambungan  60º  pada  umur  14  hari  sebesar  2,432  MPa,  dan  sambungan  60º  pada  umur  28  hari sebesar  2,264  MPa.  Hasil  perhitungan  kuat  lentur  beton  dengan  sambungan  menggunakan bondcrete secara lengkap dapat dilihat pada Tabel 6.

## Tabel 6. Kuat Lentur Beton Dengan Menggunakan Bondcrete
Jenis Benda Uji Beban Hancur (kg) Kuat Lentur (MPa) Kuat Lentur rata-rata (MPa) Sambungan 45º, dengan bondcrete , umur beton 14 hari 2850 3,800 3,195 2270 2,993 2090 2,793 Sambungan 45º, dengan bondcrete , umur beton 28 hari 1950 2,588 2,510 1810 2,419 1900 2,522 Sambungan 60º, dengan bondcrete , umur beton 14 hari 1890 2,492 2,432 1850 2,456 1750 2,349 Sambungan 60º, dengan bondcrete , umur beton 28 hari 1990 2,636 2,264 1820 2,438 1290 1,720
Sumber: Hasil pengujian laboratorium

## 3.3.3 Beton Tanpa Sambungan Bondcrete
Untuk  beton  dengan  sambungan  tanpa  menggunakan  bondcrete  terdapat  2  jenis  umur penyambungan, yaitu penyambungan beton setelah beton lama berumur 14 dan 28 hari. Selain itu juga  terdapat  2  jenis  sudut  sambungan,  yaitu  sudut  45º  dan  60º.  Beton  yang  disambung  tanpa menggunakan  bondcrete  titik  belahnya  terjadi  pada  daerah  B  –  C.  Hasil  perhitungan  kuat  lentur beton dengan sambungan tanpa menggunakan bondcrete secara lengkap dapat dilihat pada Tabel 7.

## Tabel 7. Kuat Lentur Beton Dengan Sambungan Tanpa Menggunakan Bondcrete
Jenis Benda Uji Beban Hancur (kg) Kuat Lentur (MPa) Kuat Lentur rata-rata (MPa) Sambungan 45º, tanpa bondcrete , umur beton 14 hari 1720 2,288 2,716 2250 3,007 2150 2,854 Sambungan 45º, tanpa bondcrete , umur beton 28 hari 2200 2,933 2,396 1350 1,800 1850 2,456 Sambungan 60º, tanpa bondcrete , umur beton 14 hari 1650 2,176 2,306 1550 2,058 2000 2,685 Sambungan 60º, tanpa bondcrete , umur beton 28 hari 1150 1,527 1,684 1650 2,190 1000 1,336
Sumber: Hasil pengujian laboratorium
Hasil  perhitungan  kuat  lentur  rata–rata  balok  untuk  semua  jenis  sambungan  (balok  beton  tanpa sambungan,  balok  beton  dengan  sambungan  tanpa  bondcere,  dan balok  beton  dengan  sambungan menggunakan bondcrete) dapat dilihat pada Tabel 8. Untuk balok beton dengan sambungan tanpa bondcere  dan  balok  beton  dengan  sambungan  menggunakan  bondcrete,  terdapat  2  jenis  umur penyambungan, yaitu penyambungan beton setelah beton lama berumur 14 dan 28 hari.
Tabel 8 .  Hasil Perhitungan Kuat Lentur Balok Tanpa Sambungan Dan Dengan Sambungan
Jenis Benda Uji Kuat Lentur rata-rata (MPa) Tanpa Sambungan 3,747 Sambungan 45º, Umur Beton 14 hari Dengan Bondcrete 3,195 Tanpa Bondcrete 2,716 Sambungan 45º, Umur Beton 28 hari Dengan Bondcrete 2,510 Tanpa Bondcrete 2,396 Sambungan 60º, Umur Beton 14 hari Dengan Bondcrete 2,432 Tanpa Bondcrete 2,306 Sambungan 60º, Umur Beton 28 hari Dengan Bondcrete 2,264 Tanpa Bondcrete 1,684

## Sumber: Hasil pengujian laboratorium

## 3.4 Pengaruh penyambungan beton dengan bondcrete terhadap kuat lentur beton
Pada penelitian ini diketahui bahwa bondcrete sebagai bahan perekat mampu menambah kekuatan lentur dari balok beton yang disambung. Dari hasil pengujian kuat lentur beton dihasilkan nilai kuat lentur yang lebih besar  pada  balok  beton  yang  disambung  menggunakan  bondcrete  dari  pada  yang  tidak  menggunakan bondcrete. Persentase peningkatan kekuatan lentur beton menggunakan bondcrete dapat dilihat pada Tabel 9.
Tabel  9 .  Persentase  peningkatan  kekuatan  lentur  beton  menggunakan  bondcrete  setelah penyambungan
Jenis Benda Uji Kuat Lentur rata-rata (MPa) Peningkatan Kuat Lentur (%) Peningkatan Kuat Lentur rata-rata (%) Sambungan 45º, Umur Beton 14 hari Tanpa Bondcrete 2,716 17,638 15,572 Dengan Bondcrete 3,195 Sambungan 45º, Umur Beton 28 hari Tanpa Bondcrete 2,396 4,732 Dengan Bondcrete 2,510 Sambungan 60º, Umur Beton 14 hari Tanpa Bondcrete 2,306 5,481 Dengan Bondcrete 2,432 Sambungan 60º, Umur Beton 28 hari Tanpa Bondcrete 1,684 34,437 Dengan Bondcrete 2,264
Sumber: Hasil pengujian laboratorium
Dari Tabel 9 dapat dilihat bahwa kuat lentur balok beton yang menggunakan bondcrete rata–rata bertambah sebesar 15,572% dari balok beton yang tidak menggunakan bondcrete . Meskipun kekuatannya bertambah, balok beton yang disambung menggunakan bondcrete kuat lenturnya belum mencapai kuat lentur dari balok yang tidak disambung yaitu sebesar 3,747 MPa.

## 4. Kesimpulan
Dari  penelitian  ini  dapat  pada  pengujian  kuat  tekan  yang  dilakukan,  didapatkan  mutu  beton memenuhi mutu beton yang direncanakan yaitu sebesar 27,188 MPa. Selain itu
semakin bertambahnya umur beton lama saat penyambungan akan menghasilkan nilai kuat lentur beton  yang  semakin  kecil.  Dari  beberapa  variasi  pengujian  sudut  kemiringan  sambungan  beton, dapat disimpulkan bahwa eton beton yang disambung dengan sudut kemiringan penyambungan 45º menghasilkan  nilai  kuat  lentur  yang  lebih  besar  daripada  beton  yang  disambung  dengan  sudut kemiringan penyambungan 60º.  Penggunaan bondcrete sebagai perekat beton lama dan beton baru dapat  menambah  kekuatan  lentur  balok  beton  sebesar  15,572%,  penggunaan  bondcrete  tersebut cukup efektif untuk menambah kekuatan lentur balok beton.
Dalam  Pekerjaan  konstruksi  dilapangan  terutama  pada  pekerjaan  beton,  diharapkan  pengecoran dilakukan sekaligus sampai seluruh bagian selesai dikerjakan. Jika harus dilakukan penyambungan beton,  diperlukan  perhitungan  yang  sangat  teliti  agar  tidak  terjadi  penurunan  kuat  lentur  yang terlalu besar. Selang waktu pengecoran beton lama dengan beton baru seharusnya tidak terlalu lama agar  beton  tetap  monolit.  Sudut  kemiringan  penyambungan  45º  merupakan  sudut  yang  paling efektif. Penggunaan bahan perekat beton seperti bondcrete juga sangat dianjurkan untuk menambah kekuatan lentur dari balok beton tersebut.

## Daftar Pustaka
American Society for Testing and Materials (ASTM). Standard Test Method for Flexural Strength of Concrete, (2018).
American Society for Testing and Materials (ASTM). Annual Book of ASTM Standards Volume 04.02 Concrete and Aggregates, (2019).
Standar  Nasional  Indonesia  (SNI)  03-2834-2000.  Tata  cara  pembuatan  rencana  campuran  beton normal, (2000).
Standar Nasional Indonesia (SNI) 1972:2008. Cara uji slump beton, (2008).
Fládr,  J.,  &  Bílý,  P.  (2018).  Specimen  size  effect  on  compressive  and  flexural  strength  of  high- strength  fibre-reinforced  concrete  containing  coarse  aggregate. Composites  Part  B: Engineering, 138 , 77–86. https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.compositesb.2017.11.032
Hajek,  P.  (2017).  Concrete  Structures  for  Sustainability  in  a  Changing  World. Procedia Engineering, 171 , 207–214. https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.proeng.2017.01.328
Nguyen,  T.  T.,  Goodier,  C.  I.,  &  Austin,  S.  A.  (2020).  Factors  affecting  the  slump  and  strength development  of  geopolymer  concrete. Construction  and  Building  Materials,  261 ,  119945. https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.conbuildmat.2020.119945
Septiawan, R. (2014). Studi Penelitian Pengaruh Letak Sambungan Cor Beton Terhadap Uji Kuat Lentur Pada Balok Beton Bertulang. Jurnal Kajian Pendidikan Teknik Bangunan, 1 (1), 1–8.
Shen, J., & Xu, Q. (2019). Effect of elevated temperatures on compressive strength of concrete. Construction and Building Materials, 229 , 116846. https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.conbuildmat.2019.116846
Velay-Lizancos,  M.,  Martinez-Lage,  I.,  Azenha,  M.,  Granja,  J.,  &  Vazquez-Burgo,  P.  (2018). Concrete  with  fine  and  coarse  recycled  aggregates:  E-modulus  evolution,  compressive strength and non-destructive testing at early ages. Construction and Building Materials, 193, 323–331. https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.conbuildmat.2018.10.209
Zulkarnain,  F.  (2018).  Development  of  k-300  concrete  mix  for  earthquake-resistant  Housing infrastructure  in  indonesia. Journal  of  Physics:  Conference  Series,  970 ,  12001. https://doi.org/10.1088/1742-6596/970/1/012001